211 
mobila punkten fullkomligt, emedan, enligt Ta- 
bellerna 3 och 4? -B* en liten rörlighet äfven af 
denna blifver märkbar, då man betydligen när- 
mar sig åt de rena metallerna. 
Af dessa försök synes således följa, att, då 
tenn, bly och zink gemensamt sammansmältas, 
ingå de chemisk förening blott uti de förhållan- 
den, som formeln ZnSn 3 +2PbSn 3 uttrycker, och 
att, om andra chemiska föreningar emellan dem 
finnas, så uppkomma de åtminstone icke genom 
direct sammansmältning; men att denna chemiska 
förening kan innehålla tenn, bly och zink samt 
deras foiliära föreningar mechaniskt upplösta ; dess- 
utom tyckes, att den fixa punkten eller + i68°, 
berott öfver allt af den ingredierande delen af 
ZnSr 3 + 2PbSn 3 ; att den lägre mobila punkten 
berott af den dessutom tillsatta binära förenin- 
gen, samt slutligen den öfre mobila punkten be- 
stämts af den rena metallen. För öfrigt må an- 
märkas att vid {ZnSn 3 + 2PbSn 3 } + 8PbSn 3 + 1 5Pb, 
har 0,7 procent zink varit tillräcklig att (då 38" 
för specifica värmet afdrages ifrån den tid, som 
åtgått emellan 17 1° och 161 0 , och hvilket åtmin- 
stone icke annat än högst obetydligt kan afvika 
ifrån verkliga förhållandet) under i'i4" uppehål- 
la och bestämma fixa punktens läge. 
Vid närmare betraktande af tabellerna 2, 3 
och 4> synes att då man allt för mycket närmar 
sig åt blysidan , göra afkylnings-tiderna vid läg- 
re temperatur ett hastigt språng, och att således 
massans specifika värme varierar; men huruvida 
detta uppkommer af en contraction eller icke, 
fordrar en särskilt undersökning. 
Vid de tabeller, hvilka här nedanföre anfö- 
ras, utvisar första columnen temperaturgraderna; 
